## KAJIAN KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON
KERTAS ( PAPERCRETE ) DENGAN BAHAN TAMBAH SERAT

## NYLON

## STUDY OF COMPRESSIVE STRENGTH CONCRETE AND STRONG PULL SHOPPING PAPER ( PAPERCRETE ) WITH ADDED FIBER MATERIALS NYLON
Edo Pratama
Email : hisyam.endang@gmail.com

## Endang Setyawati Hisyam
Email : hisyam.endang@gmail.com
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu UBB Balunijuk, Merawang, Kab. Bangka

## ABSTRAK
Beton kertas adalah suatu material bangunan yang dibuat dengan kertas didaur ulang, pasir dan  portland  semen.  Disebut  beton  kertas  karena  dalam  penamaan  standar  internasional yang  menyebut  mortar  juga  sebagai crete walaupun  memakai  bahan  mortar.  Kertas  yang digunakan dalam  penelitian ini adalah kertas koran  yang kemudian diolah menjadi  bubur kertas  dengan  tujuan  untuk  mempermudah  dalam  pengadukan  campuran.  Beton  kertas sebagai  salah  satu  alternatif  beton  ringan  ramah  lingkungan.  Penelitian  ini  akan menunjukkan seberapa kuat tekan dan kuat tarik belah  yang dimiliki beton kertas dengan beberapa  variasi  penambahan nylon .  Penambahan nylon diharapkan  dapat  meningkatkan kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah,  karena nylon mempunyai  tingkat  keuletan,  ketahanan terhadap kelelahan dan abrasi, kekuatan dan daya tahan  yang tinggi.  Kuat tekan dan kuat tarik  belah  yang  diperoleh  diharapkan  dapat  menunjukkan  sifat-sifat  khusus  dari  beton kertas.  Pada  penelitian  ini  digunakan  lima  variasi  penambahan nylon yaitu  0  %,  0,25  %, 0,50 %, 0,75 % dan 1 % terhadap jumlah berat semen. Adapun benda uji berbentuk silinder sebanyak tiga benda uji untuk tiap variasi. Pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton dilakukan saat  umur beton kertas 28 hari dengan menggunakan alat uji tekan beton  yaitu Compressive  Strength  Test .  Data  yang  diperoleh  dari  uji  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah beton  kertas  adalah  beban  maksimum  yaitu  pada  saat  beton  hancur  menerima  beban maksimum tersebut, dari data tersebut maka dapat diperoleh nilai kuat tekan dan kuat tarik belah  beton  kertas  dari  masing-masing  benda  uji.  Hasil  penelitian  diperoleh,  nilai  kuat tekan beton kertas umur 28 hari pada campuran beton dengan menggunakan serat nylon 0 %  sebesar  0,561  MPa,  0,25  %  sebesar  0,584  MPa,  0,50  %  sebesar  0,708  MPa,  0,75  %
sebesar  0,740  MPa,  dan  1  %  sebesar  0,918  MPa.  Sedangkan  hasil  penelitian  kuat  tarik belah  beton  kertas  umur  28  hari  pada  campuran  beton  dengan  serat nylon 0  %  sebesar 0,170 MPa, 0,25 % sebesar 0,189 MPa, 0,50 % sebesar 0,189 MPa, 0,75 % sebesar 0,198 MPa dan 1 % sebesar 0,209 MPa.
Kata Kunci : beton kertas, nylon, kuat tekan dan kuat tarik belah.

## ABSTRACT
Paper  Concrete  is  a  building  material  made  with  recycled  paper,  sand  and  portland cement. Known as the naming of paper concrete international standards as well as mortar call crete despite wearing a mortar material . The paper used in this study is a newspaper which is then processed into a pulp with the aim to facilitate the stirring mixture . Concrete paper  as  one  of  the  environmentally-friendly  alternative  to  lightweight  concrete  .  This research  will  show  how  the  compressive  strength  and  tensile  strength  of  concrete  sides held  a  paper  with  some  variations  addition  of  nylon  .  The  addition  of  nylon  expected  to increase  the  compressive  strength  and  tensile  strength  sides  ,  since  nylon  has  a  level  of toughness , fatigue and abrasion resistance , strength and durability is high. Compressive strength  and  tensile  strength  obtained  split  is  expected  to  show  the  special  properties  of concrete paper.
In this study used five variations addition of nylon that is 0 % , 0.25 % , 0.50 % , 0.75 % and 1 % of the amount by weight of cement . The cylindrical specimen three test specimens for  each  variation  .  Testing  the  compressive  strength  and  tensile  strength  of  concrete  is done when the sides of the concrete life of the paper 28 days using concrete compressive test  equipment  that  is  Compressive  Strength  Test  .  The  data  obtained  from  the  test  of compressive  strength  and  tensile  strength  of  concrete  sides  of  the  paper  is  the  maximum load that is when the crushed concrete receiving the maximum load , from these data it can be obtained by the compressive strength and tensile strength of concrete sides of the paper of each specimen .
In this study used five variations addition of nylon that is 0 % , 0.25 % , 0.50 % , 0.75 % and 1 % of the amount by weight of cement . The cylindrical specimen three test specimens for  each  variation  .  Testing  the  compressive  strength  and  tensile  strength  of  concrete  is done when the sides of the concrete life of the paper 28 days using concrete compressive test  equipment  that  is  Compressive  Strength  Test  .  The  data  obtained  from  the  test  of compressive  strength  and  tensile  strength  of  concrete  sides  of  the  paper  is  the  maximum load that is when the crushed concrete receiving the maximum load , from these data it can be obtained by the compressive strength and tensile strength of concrete sides of the paper of each specimen .
The  results  were  obtained  ,  the  compressive  strength  of  concrete  paper  28  days  on concrete  mix  using  nylon  fibers  0  %  amounting  to  0.561  MPa  ,  0.584  MPa  at  0.25  %  , 0.50% amounting to 0.708 MPa , 0.75 % of 0.740 MPa , and 1 % amounting to 0.918 MPa . The research of tensile strength of the concrete sides of the paper 28 days on a concrete
mixture  with  nylon  fibers  0  %  amounting  to  0.170  MPa  ,  0.189  MPa  at  0.25  %  ,  0.50% amounting to 0.189 MPa , 0.75 % amounting to 0.198 MPa and 1 % of 0.209 Mpa. Keywords : concrete paper , nylon , compressive strength and tensile strength divided.

## PENDAHULUAN
Penggunaan  beton  ringan  pada  proyek konstruksi  teknik  sipil  memiliki  beberapa keunggulan  diantaranya  adalah  beratnya yang  lebih  ringan  dibanding  dengan material  lain.  Sebagai  contoh  penggunaan beton  ringan  pada  dinding  partisi  akan mengurangi beban konstruksi bila dibandingkan dengan menggunakan dinding bata. Salah satu jenis beton ringan yang  dipakai  adalah  beton  ringan  dengan bahan pencampur kertas yang biasa disebut beton kertas ( papercrete ).
Beton kertas yang berupa campuran semen sangat  baik  sebagai  peredam  bunyi,  lebih tahan terhadap api maupun jamur, dan anti terhadap serangga ataupun hewan pengerat.  Selain  itu,  karena  memiliki massa  yang ringan dan lebih fleksibel dari pada  batu  atau  beton  biasa,  maka  material beton  kertas  sangat  cocok  sebagai  bahan tahan  gempa.  Beton  kertas  bisa  digunakan untuk  beberapa bentuk  seperti  blok,  panel, plesteran,  acian    dengan  pemakaian dipompa,  disemprot  dan  dilemparkan, dibuat  seperti  balok  igloo,  kubah,  atau sebagai beton bertulang.
Beton  kertas  biasa  digunakan  sebagai komponen non-struktural seperti pengganti bata  pada  dinding,  bahan  lantai  dan bermacam ornamen lainnya. Selain beratnya  yang  ringan,  beton  kertas  juga memiliki  kekuatan  yang  bagus.  Beton kertas  dapat  diproduksi  sendiri,  dicetak atau  dicor  sesuai  dengan  bentuk  dan kekuatan  yang  diinginkan.  Di  sisi  lain
penggunaan beton kertas perlu mempertimbangkan  aspek  keselamatan penggunanya dan ramah lingkungan. Maka dari  itu  penelitian  ini  dilakukan  untuk menemukan  kelebihan  dan  kekurangan beton  kertas  sesuai  dengan  kenyataan dalam uji coba yang akan dilakukan.
Bila  dilihat  dari  sisi  ramah  lingkungan beton  kertas  jelas  sangat  cocok  dalam upaya  penyelamatan  lingkungan  karena memanfaatkan  barang  bekas  yang  terbuat dari  hasil  eksploitasi  alam  (kertas  terbuat dari  serat  kayu).  Pertimbangan  lain  dalam penggunaan  beton  kertas  adalah  mengenai keuntungan beton kertas yang dinilai lebih murah dan ramah lingkungan. Beton kertas terbuat  hampir  50%  dari  kertas  bekas  dan sisanya adalah  campuran semen, pasir dan air.  Hal  ini  yang  menyebabkan  beton kertas menjadi  lebih murah, sebab mampu menghemat pembelian semen pasir hampir 50%.  Beton  kertas  juga  memiliki  banyak variasi,  selain  campuran  kertas  bisa ditambah  campuran  lain,  seperti  serat asbestos, serat baja (steel fiber) , nylon , dan plastic (polypropylene) ,  serat  kaca (glass fiber) , dan serat tumbuh- tumbuhan (Bagus Cahyono  2011 ). Pada  penelitian  ini digunakan serat nylon.
Serat nylon mempunyai  sifat  yang  sangat elastis  dan  liat  sehingga  diharapkan  dapat memperbaiki  sifat  getas  pada  beton.  Serat nylon juga mampu meningkatkan kekuatan beton  (tekan,  tarik, dan lentur), kekedapan beton,  daya  tahan  terhadap  beban  kejut, daktilitas,  kapasitas  penyerapan  energi,
daya  tahan  beban  berulang,  dan  daya abrasi, serta mengurangi retak-retak karena susut  dan  terjadinya  korosi  tulangan  baja, memungkinkan  adanya  kekuatan  beton setelah terjadinya keretakan. (Balaguru and Shah, 1992). Dengan demikian serat nylon sangat  mungkin  dapat  dijadikan  sebagai bahan  tambah  beton  untuk  meningkatkan sifat-sifat struktural beton.
Serat nylon merupakan nama generik  dari  polyamide  (Hummel,  1998),
termasuk jenis material
polimer thermoplastic yang  mempunyai  kinerja tegangan  regangan,  seperti  halnya  serat polimer  lain  (rayon,  bakelite,  dan  serat polimer  tinggi  lainnya), nylon memiliki struktur  berhelai-helai  ( filamentous )  dan berserat-serat  ( fibrous )  dengan  rantai molekul yang panjang (Nadai, 1950). Serat nylon  terbuat  dari  bahan nylon ,  bahan tersebut  tersedia  dalam  bermacam-macam bentuk.  Serat  ini  tersedia  dalam  bentuk yang  sangat  kecil,  helaian  serat  ini perpoundnya  berjumlah  sekitar  35  juta helai  sedangkan  panjang  helainya  sekitar 19mm  (Balaguru  dan  Shah,  1992).  Nylon stabil  terhadap  panas,  hidrofilis  lembam dan  resistan  terhadap  sejumlah  material. Nylon sangat  efektif  untuk  menambah resistensi terhadap tumbukan dan kekuatan serta  mempertahankan  dan  meningkatkan kapasitas  beban  beton  setelah  retak pertama  (Cement  and  Concrete  Institute, 2001). Serat nylon memiliki sifat licin pada permukaannya,  disamping  itu  kinerjanya sangat  dipengaruhi  oleh  angka  Poisson (Susilorini, 2007a).
Dilihat dari ketersediaan dan kelebihannya, maka secara teknis, penggunaan kertas dan nylon sebagai  campuran  pembuatan  beton
dapat digunakan sebagai efisiensi penggunaan  semen  dan  sebagai  upaya untuk pemanfaatan kertas.
Adapun masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:
1. Seberapa besar kuat tekan beton kertas ( papercrete) berserat nylon dengan kadar serat 0% ; 0,25% ; 0,5% ; 0,75%
;  dan  1%  terhadap  jumlah  berat  semen berserat nylon .
2. Bagaimana  pengaruh nylon terhadap kuat tarik belah pada beton kertas.
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui  persentase  penggunaan nylon yang  menghasilkan  kuat  tekan beton  maksimum  yang  memenuhi standar.
2. Mengetahui pengaruh penggunaan nylon terhadap  kuat  tarik  belah  beton kertas.

## TINJAUN PUSTAKA
Beton  ringan  merupakan  beton  yang mempunyai  berat  jenis  beton  yang    lebih kecil  dari  beton  normal.  Pada  dasarnya, semua  jenis  beton  ringan  dibuat  dengan kandungan  rongga  dalam  beton  dengan jumlah besar. Menurut SNI-03-2847-2002, beton ringan adalah beton yang mengandung agregat ringan dan mempunyai  berat  jenis  tidak  lebih  dari 1900  kg/m 3 .  Oleh  karena  itu,  berdasarkan cara  mendapatkan  beton  ringan  menurut Tjokrodimuljo,  K.,  (1996),  beton  ringan dapat  dibedakan  menjadi  3  jenis  dasar sebagai berikut:
1. Beton Agregat Ringan
2. Beton Busa
3. Beton tanpa agregat halus (non pasir).
Menurut  Tjokrodimuljo,  K.,  (2003),  beton ringan adalah beton yang mempunyai berat jenis  beton  antara  1000-2000  kg/m 3 . Berdasarkan berat jenis dan pemakaiannya beton dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok  seperti  yang  ditunjukan  dalam Tabel 1.
Tabel 1. Jenis-jenis Beton Berdasarkan

## Berat Jenis dan Pemakaiannya
Jenis Beton Berat Jenis Beton (kg/m 3 ) Pemakaian Beton sangat ringan < 1000 Non struktur Beton ringan 1000 - 2000 Struktur ringan Beton normal 2300 - 2500 Struktur Struktur beton berat > 3000 Perisai sinar X
Menurut  SK  SNI  03-3449-2002  beton yang memakai agregat ringan atau campuran  agregat  kasar  ringan  dan  pasir alami  sebagai  pengganti  agregat  halus ringan  dengan  ketentuan  beton  dengan berat jenis di bawah 1850 kg/m 3 dan harus memenuhi  ketentuan  kuat  tekan  dan  kuat tarik  belah  beton  ringan  dengan  tujuan structural  kuat tekan minimum  17,24 MPa dan  maksimum  41,36  MPa.  Sedangkan beton  isolasi  adalah  beton  ringan  yang mempunyai berat isi kering oven maksimum 1440 kg/m 3 . Dengan kuat tekan maksimum  17,24  MPa  dan  kuat  tekan minimumnya  adalah  6,68  MPa.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Sumber: Tjokrodimuljo, K., (2003)
Tabel 2. Jenis-jenis Beton Ringan Berdasarkan Kuat Tekan, Berat Beton, dan Agregat
Penyusunnya. Konstruksi Beton Ringan Beton Ringan Jenis Agregat Ringan Kuat Tekan (MPa) Berat Isi (kg/m 3 )
Struktural.
 Minimum  maksimum 17,24 41,36 1400 1850 • Agregat yang dibuat melalui proses pemanasan batu serpih, batu apung, batu sabak, terak besi atau abu terbang;
Struktural Ringan.
 Minimum  Maksimum 6,89 17,24 800 1400 • Agregat mangan alami  seperti  scoria atau batu apung Struktur Sangat Ringan,
Sebagai Isolasi.
• Pendit atau vermikulit
Konstruksi Beton Ringan Beton Ringan Jenis Agregat Ringan Kuat Tekan (MPa) Berat Isi (kg/m 3 )  Minimum  maksimum - - - 800
Sumber : SK SNI 03-3449-2002

## Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya  beban persatuan luas, yang menyebabkan benda uji  beton  hancur  bila  dibebani  dengan gaya  tekan  tertentu  yang  dihasilkan  oleh mesin tekan (SNI 03-1974-1990) .
Biasanya,  kuat  tekan  dilakukan  terhadap benda uji berbentuk kubus berukuran 100 mm x 100 mm x 100 mm, atau kubus 150 mm x 150 mm x 150 mm, atau kubus 200 mm  x  200  mm  x  200  mm,  atau  dengan benda  uji  berbentuk  silinder  berdiameter 100 mm dan tinggi 200 mm, atau silinder berdiameter  150  mm  dan  tinggi  300  mm (BJBPJ, 2008).
Penggunaan  mutu  kekuatan  karakteristik rencana ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan  struktur  yang  akan  dibuat. Rumus yang digunakan untuk perhitungan kuat tekan beton adalah (SNI 03-1974-1990). f’c = (1)
Keterangan:
f’c = Kuat tekan beton (kg/cm 2 )
P = Beban maksimum (kg)
A = Luas penampang benda uji (cm 2 )

## Kuat Tarik Belah Beton
Kuat  tarik  belah  beton  adalah  nilai  kuat tarik  tidak  langsung  dari  benda  uji  beton berbentuk  silinder  yang  diperoleh  dari hasil pembebanan benda uji tersebut yang diletakkan  mendatar  sejajar  dengan
permukaan  meja  penekan  mesin  uji ditekan (SNI 03-2491-2002).
Menurut  (BJBPJ,  2008),  kuat  tarik  belah merupakan  alternatif  terhadap  kuat  tarik langsung dengan melakukan uji kuat tarik dengan  gaya  aksial  secara  langsung. Benda uji yang digunakan dalam pengujian  kuat  tarik  belah  adalah  berupa silinder  atau  kubus  sebagaimana  yang digunakan  untuk  pengujian  kuat  tekan, pengujian  kuat  tarik  belah  umumnya menggunakan  benda  uji  silinder.  Pada saat  beban  P  mencapai  maksimum, silinder atau kubus beton yang diuji akan terbelah.  Pada  umumnya  nilai  kuat  tarik belah beton berkisar 1/8 – 1/12 nilai kuat
tekan  beton.  Kuat  tarik  belah  dihitung sebagai berikut :
fct =
Keterangan : fct = kuat tarik belah (kg/cm 2 )
P = beban uji maksimum (kg)
L = panjang benda uji (cm)
D = diameter atau lebar benda uji(cm)

## METODE PENELITIAN
Diagram Alir

## Metode Pembuatan Bubur Kertas
Kertas yang digunakan dalam pembuatan bubur kertas adalah koran bekas.
Berdasarkan  uji  awal  yang  dilakukan sebelumnya, maka langkah-langkah pembuatan beton kertas adalah:
1. Kertas  yang  akan  dicampur  air dipotong  menjadi  bagian-bagian kecil  untuk  memudahkan  dalam penyerapan air.
2. Potongan  kertas  dimasukkan  ke dalam  ember  berisi  air  dan direndam selama sekurang-
kurangnya 1 hari.
3. Kertas yang telah direndam kemudian diaduk dengan menggunakan blender 4. Pengadukan  dilakukan  sampai diperoleh  bubur  kertas  yang halus.

## Pembuatan Benda Uji
Pembuatan campuran adukan mortar  beton  kertas  dilakukan  setelah menyiapkan  masing-masing  bahan  yang dipergunakan, kemudian mencampur dengan  langkah-langkah  sebagai  berikut ini.
1. Mengambil  bahan-bahan  pembentuk mortar  yaitu  semen,  pasir  dan  bubur kertas dengan perbandingan 1:2:2.
2. Mencampur  semen,  air,  kertas  dalam ember  dengan  alat  bor  pencampur. Hal  ini  dimaksudkan  agar  semen  dan kertas dapat tercampur secara sempurna.
3. Menambahkan  nylon  (diameter  0.8 mm,  panjang  40mm  )  pada    adukan dengan  kadar  penambahan  0,25%; 0,50;  0,75%;  1,00%  terhadap  berat semen,  masing-masing  berjumlah  6 benda uji untuk setiap kadar penambahan.
4. Memasukkan  adukan  ke  dalam  alat cetak berbentuk silinder dengan diameter  150  mm  dan  tinggi  300  mm
(untuk  penambahan  nylon  0,00%).
Adukan  dimasukkan  ke  dalam  cetakan secara berlapis dan dalam penelitian ini sebanyak  3  lapis,  dan  setiap  lapisnya ditumbuk  sebanyak  25  kali  dengan menggunakan stik besi.
5. Alat  cetak  dibuka  setelah  mengeras, pada  penelitian  ini  dibuka  pada  waktu 1x24 jam.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pengujian Berat Isi Beton Ringan
Pengujian  berat  isi  kering  beton  ringan dilakukan pada umur beton 28 hari dengan benda  uji  berbentuk  silinder  dapat  dilihat pada  Tabel  5.8  dan  5.9  berikut.  Berat  isi beton ringan kertas rata-rata yang
dihasilkan  pada  Tabel  5.8  dan  Tabel  5.9 memperlihatkan  bahwa  berat  isi  beton yang  dihasilkan  termasuk  dalam  kategori berat  beton  ringan  yang  disyaratkan  SNI 03-3449-2002, yaitu beton yang mempunyai berat  isi dibawah 1850 kg/m 3 ,
sedangkan  menurut  Dobrowolski  (1998), beton  ringan  mempunyai  berat  jenis  di bawah  1900  kg/m 3 .  Menurut  Neville  dan Brooks  (1987),  beton  ringan  mempunyai berat jenis di bawah 1800 kg/m 3 .
Tabel 5.8 Hasil Berat Isi Beton Ringan
Tabel 5.9 Hasil Berat Isi Beton Ringan
Dari  hasil  penelitian  diapatkan bahwa  berat  jenis  rata-rata  beton  kertas
menunjukan nilai yang semakin kecil pada penambahan nylon yang semakin besar hal
ini karena sifat nylon yang bisa mengurangi  proses  penyerapan  air  pada kertas sehingga dengan penambahan nylon yang  semakin  besar  akan  membantu mempercepat  pengeringan  sehingga  berat rata-rata juga semakin berkurang.
Pengujian Kuat Tekan Pengujian kuat tekan beton kertas dilakukan  pada  umur  28  hari  yang
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran  perkembangan  kekuatan  tekan beton dengan menggunakan bahan tambahan serat nylon dan hasilnya dibandingkan  dengan  beton  kertas  normal. Perhitungan  kuat  tekan  beton  dihitung dengan  menggunakan  rumus  3.1  dan  hasil pengujian kuat tekan beton pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.10.
Tabel 5.10 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Kertas Umur 28 Hari
Maka  dapat  disimpulkan  pada  penelitian ini  jumlah  serat nylon yang  digunakan sangat  mempengaruhi  kekuatan  beton kertas,  yaitu  semakin  banyak  serat nylon
yang  digunakan  maka  semakin  besar  nilai kuat  tekan beton  kertas,  pada penambahan serat nylon pada  persentase  0,25  %,  0,50
%,  0,75  %,  dan  1  %  terjadi  kenaikan  nilai kuat  tekan  beton  kertas  dibandingkan dengan kuat tekan beton tanpa penambahan  serat nylon atau  beton  kertas normal.  Dalam  penelitian  ini  nilai  kuat tekan  beton  kertas  yang  terbaik  didapat dengan persentase  serat nylon 1 % sebesar 0,918 MPa.
Pengujian  Kuat  Tarik  Belah  Beton
Kertas
0.561 0.584 0.708 0.740 0.918 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1 2 3 4 5 Ku at Te ka n (MPa )
Penambahan Serat Nylon (%)
Pengujian  kuat  tarik  belah  beton dilakukan  pada  28  hari  yang  dimaksudkan untuk mendapatkan
gambaran perkembangan  kuat  tarik  belah  beton dengan  menggunakan  bahan  tambah  serat nylon dan  hasilnya  dibandingkan  dengan beton normal. Perhitungan kuat tarik belah beton  dihitung  dengan  menggunakan
rumus  3.2  dan  hasil  pengujian  kuat  tarik belah  beton  pada  umur  28  hari  pada pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 5.11. Hubungan  antara  penambahan  serat nylon dengan kuat tarik belah beton dapat dilihat pada Gambar 5.4.
Tabel 5.11 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Kertas Umur 28 Hari
Maka  dapat  disimpulkan  pada  penelitian ini  jumlah  serat nylon yang  digunakan sangat  mempengaruhi  kekuatan  beton kertas,  yaitu  semakin  banyak  serat nylon yang  digunakan  maka  semakin  besar  nilai kuat  tarik  belah  beton  kertas  pada penambahan  serat nylon pada  persentase 0,25 %, 0,50 %, 0,75 %, dan 1 % per berat semen  berturut-turut  menghasilkan  kuat
tarik  belah  beton  kertas  0,189  MPa,  0,189 MPa,    0,198  MPa,  dan  0,209  MPa.  Kuat tarik  belah  beton  kertas  yang  lebih  tinggi dari  pada  kuat  tarik  belah  beton  kertas pada  beton  normal  sebesar  0,170  MPa. Nilai kuat tarik belah beton kertas tertinggi didapat  pada  persentase  serat nylon 1  % sebesar 0,209 MPa.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  kuat  tekan  benda  uji variasi  penambahan nylon terhadap jumlah  berat  semen  memperlihatkan
0.170 0.189  0.189  0.198 0.209 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0 0.25 0.5 0.75 1 Ku at Tarik Be lah Be to n K ertas (M Pa)
Penambahan Serat Nylon (%)
nilai  kuat  tekan  benda  uji  dengan penambahan nylon 0  %  =    0,561  MPa, penambahan nylon 0,25  %  =  0,584
Mpa, penambahan nylon 0,5 % = 0,708
MPa,  penambahan nylon 0,75  %  =
0,740  MPa  dan  penambahan nylon 1% = 0,918 MPa, sehingga  nilai  kuat  tekan maksimal  didapat  pada  benda  uji dengan penambahan nylon 1% terhadap jumlah berat semen sebesar 0,918 MPa.
2. Pengaruh  dengan  adanya  penambahan serat nylon dapat  meningkatkan  kuat tarik belah beton kertas. Pada penambahan serat nylon pada persentase 0 %, 0,25 %, 0,50 %, 0,75 %, dan 1 % per  jumlah  berat  semen  berturut-turut menghasilkan  kuat  tarik  belah  beton kertas  0,170  MPa,  0,189  MPa,  0,189 MPa,    0,198  MPa,  dan  0,209  MPa. Sehingga  didapatkan  hasil  nilai  kuat tarik belah beton kertas maksimum pada persentase penambahan serat nylon 1 % per  jumlah  berat  semen  sebesar  0,209 MPa  terjadi  kenaikan  sebesar  22,94  % dari  kuat  tarik  belah  beton  pada  beton kertas normal sebesar 0,170 MPa.

## Saran
1.  Penelitian  lebih  lanjut  mengenai  kuat tekan  dan  kuat  tarik  belah  beton  kertas dengan  memberikan  lebih    banyak variasi penambahan nylon .
2.  Perlu  diadakan  penelitian  terhadap penambahan  zat  aditif  lain  yang  sesuai dengan  karakteristik  beton  kertas  yang mampu mengurangi penyerapan air oleh bahan  kertas,  agar  dihasilkan  nilai  kuat tekan  dan  kuat  tarik  belah  yang optimum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1990. SNI 03-1968-1990 ( Metode Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus  dan  Kasar ),  Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim, 1990. SNI 03-1970-1990 ( Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan  Air  Agregat  Halus ), Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim, 1990. SNI 03-1971-1990 ( Metode
Pengujian  Kadar  Air  Agregat ), Departemen Pekerjaan Umum,
Jakarta. Anonim, 1990. SNI 03-1972-1990 ( Metode Pengujian Kekentalan /Slump Beton ), Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Anonim, 1990. SNI 03-1973-1990 ( Metode Pengujian Berat Isi Beton ), Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Anonim, 1990. SNI 03-1974-1990 ( Metode Pengujian Kuat Tekan Beton ), Departemen Pekerjaan Umum,
Jakarta.
Anonim, 1991. SNI 03-2493-1991 ( Metode
Pembuatan  dan  Perawatan  Benda Uji Beton di Laboratorium ), Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim,  1994. Perencanaan  Campuran dan  Pengendalian  Mutu  Beton ,
Departemen Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Jakarta.
Anonim, 1998. SNI 03-4810-1998 ( Metode Pembuatan  dan  Perawatan  Benda Uji Beton di Lapangan ), Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim,  2004.  SNI  15-2049-2004  ( Semen Portland ),  Departemen  Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim,  2008. Modul  Pekerjaan  dan
Pengendalian  Mutu  Beton ,  Balai
Jembatan  dan  Bangunan  Pelengkap
Jalan, Bandung.
Arimurti, Puthut, 2009, Pengaruh Penambahan  Silica  Fume  Terhadap
Kekuatan  Beton  Non  Pasir ,  Laporan
Tugas  Akhir  Sarjana  Strata  Satu, Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Yogyakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2002, SNI 03-2491-2002  Metode  Pengujian Kuat Tarik Belah . Teknis Standarisasi  Bidang  Struktur  Dan
Konstruksi Bangunan, Bandung.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2002, SNI
03-6825-2002  Metode  Pengujian Kekuatan  Tekan  Mortar  Semen Portland . Teknis Standarisasi
Konstruksi Dan Bangunan, Jakarta. Bermansyah  Surya,  Huzaim,  dan  Hevianis Sanneti.,  2011, Analisis  proporsi bubur kertas dan pasir terhadap kuat tekan beton kertas , Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Cahyono Bagus, 2011, Kajian Kuat Lentur Beton  Kertas  (Papercrete)  Dengan Bahan Tambah Serat Nylon,
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas
Teknik,  Universitas  Sebelas  Maret,
Surakarta.
Fatharoni  Naya.,  2015, Pemanfaatan  Abu Terbang  (fly  ash)  Pada  Beton  Non
Pasir Ditinjau Dari Kuat Tekan Dan Permeabilitas  Beton  Untuk  Green Pedestarian Road, Fakultas
Keguruan Universitas Sebelas Maret.
Gunarto,  Arif.,  Satyarno,  Iman.,  dan Tjokrodimuljo,  Kardiyono.,  2008, Pemanfaatan  Limbah  Kertas  Koran Untuk Pembuatan Panel  Papercrete ,
Forum Teknik Sipil No. XVIII/2-Mei 2008, PP: 788-798, Yogyakarta.
Husn  Diyar  Fahd  Muhammad.,  2013, Pemanfaatan  Limbah  Sludge  Pabrik Kertas  Sebagai  Bahan  Pengganti Penggunaan  Semen  Dalam  Uji Mortar ,  Fakultas  Teknik  Universitas Negeri Semarang.
Imron Muhammad, 2010, Kajian
Ketahanan  Kejut  (Impact)  Beton Kertas  Pada  Variasi  Campuran , Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta.
Mulyono,  T.,  2003, Teknologi  Beton ,  CV. Andi Offset, Yogyakarta.
Neville,  A.  M.,  dan  J.J.  Brooks.  1987.
Concrete Technology . Longman Scientific & Technical. England.
P,  Wiryawan  Sarjono.,  Wahjono,  Agt., 2008, Pengaruh  Penambahan  Serat Ijuk  Pada  Kuat  Tarik  Campuran
Semen-Pasir Dan Kemungkinan Aplikasinya ,  Program  Studi  Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Satwanirat.,  2005, Pengaruh  Penambahan Serat  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit Terhadap  Kuat  Tarik  Belah  Beton , Jurnal  Ilmiah  Poli  Rekayasa.  Vol.  1, No.  1  (Oktober),  Jurusan  Teknik Sipil Politeknik Unand.
Sudarmoko., 1993, Pengaruh Penambahan Serat  Pada  Sifat  Struktural  Beton Serat ,  Media  Teknik.  Edisi  1/XV (April),  Fakultas  Teknik  UGM, Yogyakarta.
Sudaryatmo  Ari,.  2010, Majalah  Sains ,
Susilorini,  Retno,  M.I.  (2007a). Model Masalah  Cabut  Serat  Nylon  600
Tertanam  Dalam  Matriks  Sementitis
Yang  Mengalami  Fraktur .  Disertasi,
Parahyangan  Catholic  University, Bandung.
Tjokrodimuljo, K., 1994, Teknologi Beton . Yogyakarta: Nafiri. UGM, Yogyakarta.
Tjokrodimuljo, K,. 1996, Teknologi Beton , Bahan  Ajar.  Jurusan  Teknik  Sipil, Fakultas Teknik, UGM, Yogyakarta.
Tjokrodimuljo, K,. 2003, Teknologi Bahan Konstruksi ,  Bahan  Ajar.  Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, UGM,
Yogyakarta.
Tjokrodimuljo, K., 2007, Teknologi Beton , Edisi  Pertama  Biro  Penerbit  KMTS
FT